Analisis Pemanfaatan Abu Sekam Padi dan Tempurung Kelapa untuk Bahan Beton Terhadap Sifat Struktural
Ismi Purnamasari 1 , Kukun Rusyandi, Ida Farida Teknik Sipil Institut Teknologi Garut
1 email ismi.purnamasari@itg.ac.id

## ABSTRACT
Concrete  is  a  construction  material  that  was  widely  used  in  various  structural  elements  of buildings. Concrete  formed from a paste made of cement, coarse and fine aggregate mixed with water. Each  coarse  and  fine  aggregate  has  a  different  molecular  arrangement  or  micro  structure  that  will determine the process of its formation . The needs for concrete constituent materials is very high, so that there is an innovation  to  use substitute materials for concrete  with other materials, such as rice husk  ash  and  coconut  shell  waste.  Utilization  of agricultural  waste  using  rice  husk  ash  and  coconut shell which will become silica is an effort to reduce the impact of environmental damage. Therefore, rice husk ash is an agricultural-based product that can be used as a cement additive without reducing its  strength  and  durability.  In  this  study,  a  research  was  conducted  on  theanalisys  of  the  combined substitution  between rice husk ash and coconut  shell on the structural  properties and  composition of concrete.  Rice  husk  ash  in  normal  size  can  be  used  for  fine  aggregate,  and  coconut  shell  flakes  as coarse aggregate. Variations of concrete mix are 15%, 20% and 25%. As a substitute for concrete, the material was characterized using the modern equipment available, namely X-ray Fluorescence (XRF) and X-ray Diffraction (XRD). The results of XRD and XRF on the two substitution materials showed that the highest concentration was SiO 2 . Rice husk ash has an SiO 2 of 85.65%, while in coconut shell it is  23.79%.  Then  a  method  of  mixing  all  the  ingredients  to  be  made  into  concrete  was  tested mechanically  to  determine  the  compressive  strength  Furthermore,  the  XRD  results  of  the  concrete showed  that  there  were  amorphous  and  crystalline  silica  phases.  The  XRF  results  of  the  concrete material show that the Silica element is still present in the concrete which indicates it will strengthen the concrete structure. So in this study, rice husk ash and coconut shell ash can be used as a substitute for concrete Keywords: rice husk ash, coconut shell, concrete, structural properties

## ABSTRAK
Beton  merupakan  bahan konstruksi  yang  banyak  digunakan dalam  berbagai elemen struktur bangunan. Beton dibentuk dari pasta yang terbuat dari semen, agregat kasar dan halus yang dicampur dengan air. Setiap agregat kasar dan halus memiliki susunan molekul atau struktur mikro yang berbeda yang  akan  menentukan  proses  pembentukannya.  Kebutuhan  bahan  penyusun  beton  sangat  tinggi, sehingga ada inovasi untuk menggunakan bahan pengganti beton dengan bahan lain, seperti abu sekam padi dan limbah tempurung kelapa. Pemanfaatan limbah pertanian menggunakan abu sekam padi dan tempurung  kelapa  yang  akan  menjadi  silika  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  mengurangi  dampak kerusakan  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  abu  sekam  padi  merupakan  produk  berbasis  pertanian  yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan semen tanpa mengurangi kekuatan dan daya tahannya. Pada penelitian  ini  dilakukan  penelitian  mengenai  analisis  substitusi  gabungan  antara  abu  sekam  padi  dan tempurung kelapa terhadap sifat struktur dan  komposisi  beton. Abu sekam padi ukuran  normal dapat digunakan  untuk  agregat  halus,  dan  serpihan  tempurung  kelapa  sebagai  agregat  kasar.  Variasi campuran beton adalah 15%, 20% dan 25%. Sebagai pengganti beton, material tersebut dikarakterisasi menggunakan peralatan modern yang tersedia yaitu X-ray Fluorescence (XRF) dan X-ray Diffraction
(XRD).  Hasil  XRD  dan  XRF  pada  kedua  bahan  substitusi  menunjukkan  konsentrasi  tertinggi  adalah SiO2.  Abu  sekam  padi  memiliki  SiO2  sebesar  85,65%,  sedangkan  pada  tempurung  kelapa  sebesar 23,79%.  Kemudian  metode  pencampuran  semua  bahan  yang  akan  dibuat  menjadi  beton  diuji  secara mekanik untuk mengetahui kuat tekan. Selanjutnya hasil XRD beton menunjukkan adanya fasa silika amorf dan kristal. Hasil XRF material beton menunjukkan masih adanya unsur Silica pada beton yang mengindikasikan akan memperkuat struktur beton. Sehingga dalam penelitian ini abu sekam padi dan abu tempurung kelapa dapat digunakan sebagai pengganti beton.
Kata Kunci: Abu Sekam Padi, Tempurung Kelapa, Beton, Sifat struktur

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  di  bidang  konstruksi  bangunan  mengalami  kemajuan  yang sangat  pesat  pada  era  ini  seperti  perkembangan  teknologi  beton.  Beton  melibatkan bahan  campuran  seperti  semen,  air  dan  agregat  yang  merupakan  bagian  terpenting [1]–[3].  Beton  sering  digunakan  karena  memiliki  banyak  keunggulan  dibandingkan dengan  bahan  lain,  seperti  harga  relatif  ekonomis  dalam  pembuatan  dan pemeliharaan,  kuat  tekan  yang  baik,  daya  tahan,  ketersediaan  bahan  baku  yang mudah,  tahan  terhadap  api  dan  tidak  lapuk.  Namun,  beton  juga  memiliki  beberapa kelemahan  seperti  kekuatan  tarik  yang  lebih  rendah  daripada  struktur  baja,  rasio kekuatan  terhadap  berat  yang  kecil,  daktilitas  yang  rendah,  mudah  retak  dan dampaknya  terhadap  lingkungan  akibat  emisi  karbon  yang  tinggi  dalam  proses produksi  semen  memberikan  kontribusi  sebesar  9,5%  terhadap  emisi  CO2  secara global  [4].  Pemanfaatan  bahan alam  dalam  bidang  konstruksi  akan  mampu menjaga kelestarian  lingkungan.  Bahan  alam  ini  dapat  digunakan  sebagai  pengganti  semen, diketahui  bahwa  produksi  semen  dapat  menyebabkan  emisi  gas  rumah  kaca  dan produksi gas CO2 ketika semen terhidrasi [5].
Abu  sekam  padi  yang  merupakan  produk  alami  yang  dapat  digunakan  untuk produksi  beton  tidak  hanya  dianggap  sebagai  bahan  konstruksi  yang  ramah lingkungan,  tetapi  juga  bermanfaat  untuk  mengurangi  kandungan  produksi  semen. Dengan  demikian,  penggunaan  sekam  padi  dalam  beton  secara  besar-besaran  akan membantu  mengurangi  dampak  negatif  terhadap  lingkungan  dari  berbagai  aktivitas yang  terjadi  di  sektor  konstruksi  dengan  cara  menurunkan  laju  produksi  semen. Beberapa penelitian dari Zain et al. (2011),  Ferraro dkk.  (2012), Yuzer dkk. (2013), Van et al. (2013), Zebino dkk. (2014), Swaminathen et al. (2016) telah menunjukkan manfaat  penggunaan  abu  sekam  sebagai  campuran  beton  dari  segi  sosial  ekonomi, lingkungan  dan  telah  menunjukkan  bahwa  abu  sekam  padi  dapat  memberikan manfaat  yang  besar  pada  kinerja  beton  [6]–[11].  Dalam  sifat  dan  perilakunya, penelitian Van Tuan et al. (2011) juga menunjukkan kualitas bahan konstruksi yang dipengaruhi oleh pori-pori dan luas permukaan abu sekam padi [12]. Hasil uji SEM pada  penelitian  Foong  et  al.  (2015)  menunjukkan  bahwa  silika  yang  dihasilkan memiliki luas permukaan yang baik dan bersifat amorf [13]. Selain abu sekam padi,
tempurung kelapa juga merupakan produk agro yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan beton. Tempurung kelapa merupakan lapisan keras yang terdiri dari lignin dan selulosa  yang memiliki kadar air rendah. Struktur tempurung kelapa yang keras disebabkan oleh silikat (SiO2) yang cukup tinggi, bentuk tempurung kelapa memiliki lapisan  yang  keras  dan  tekstur  permukaan  yang  kasar  sehingga  daya  rekat  dengan pasta semen akan lebih kuat. Oleh karena itu tempurung kelapa dapat menjadi salah satu  alternatif  pembuatan  campuran  beton,  sehingga  dapat  mengurangi  penggunaan kerikil yang harganya relatif mahal [14].
Dari  uraian  di  atas  belum  banyak  yang  menyelidiki  struktur  dan  morfologi bahan.  Oleh  karena  itu  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan menggabungkan tempurung kelapa sebagai penambahan agregat kasar dan abu sekam padi  sebagai  penambahan  agregat  halus  dalam  pembuatan  beton  untuk  melihat bagaimana  struktur  dan  morfologi  material.  Variasi  campuran  substitusi  yang direncanakan  adalah  15%,  20%  dan  25%.  Kemudian  material  akan  dikarakterisasi menggunakan  X-ray  Fluorescence  (XRF),  X-ray  Diffraction  (XRD)  yang  akan dianalisis  menggunakan  Highscore,  untuk  melihat  unsur  penyusun  dan  fase kristalnya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pada  dunia  konstruksi,  SNI  2874:2013  beton  merupakan  campuran  dari  bahan penyusunnya yang terdiri dari bahan semen hidrolik (portland cement), agregat kasar, agregat halus, dan air dengan atau tanpa menggunakan bahan tambah (admixture atau additive). Beton sangat mudah diaduk, disalurkan, dicor, dipadatkan dan diselesaikan, tanpa  menimbulkan  pemisahan  bahan  susunan  pada  adukan  dan  mutu  beton  yang disyaratkan  oleh  konstruksi  tetap  dipenuhi  (Daryanto,  1994).  Beton  memiliki beberapa  keuntungan  seperti  kemudahan  dalam  pengerjaan,  kuat  tekan  yang  tinggi, memiliki  nilai  ekonomis  dalam  pembuatan  dan  perawatan.  Beton  juga  memiliki beberapa  kekurangan  seperti  kuat  tarik  yang  lebih  kecil  dibandingkan  struktur  baja, kecilnya  rasio  kekuatan  terhadap  beratnya,  daktilitas  rendah,  rentan  terhadap  retak dan  dampaknya  terhadap  lingkungan  sebagai  akibat  dari  tingginya  emisi  karbon dalam proses produksi semen, yang memiliki kontribusi sebesar 9.5% terhadap emisi karbondioksida global (Oliver et al, 2014).
Sifat beton yang paling penting adalah sifat mekaniknya  yaitu sifat kekuatan tekan, kekuatan lentur, dan kekuatan tarik. Sifat beton dapat berubah karena dari sifat bahan penyusun beton. Bahan penyusunan beton hasil dari pencampuran semen, air, dan  agregat.  Ditambahkan  bahan  tambah  dengan  perbandingan  tertentu,  mulai  dari bahan  kimia  tambahan,  fiber,  sampai  bahan  buangan  non  kimia  (Tjokrodimuljo, 1996).
Beton  pada  dasarnya  adalah  campuran  yang  terdiri  dari  agregat  kasar  dan agregat  halus  yang  dicampur  dengan  air  dan  semen  sebagai  pengikat  dan  pengisi antara  agregat  kasar  dan  agregat  halus  serta  kadang-kadang  ditambahkan  additive
(Kardiono  Tjokrodimuljo,  2004).  Pengertian  beton  menurut  SK-SNI  03-2847-2000 didefiniskan  sebagai  campuran  antara  semen  portland/semen  hidrolik  yang  lain, agregat  kaar  (split),  agregat  halus,  dan  air  dengan  atau  tanpa  bahan  tambahan  yang membentuk  massa  padat.  Beton  memiliki  sifat  utama,  yaitu  relatif  kuat  menahan beban tekan, namun lemah terhadap beban tarik. Nilai kuat tarik beton hanya berkisar 9% - 15% dari kuat tekannya. (Tjokrodimuljo, 2004) Bahan Tambahan Beton
a. Semen Portland
Semen  portland  didefinisikan  sebagai  semen  hidrolik  yang  dihasilkan  dengan klinker  yang  terdiri  dari  kalsium  silikat  hidrolik  yang  umumnya  mengandung  satu atau  lebih  bentuk  kalsium  sulfat  sebagai  bahan  tambahan,  yang  digiling  bersama- sama  bahan  utamanya.  Bahan  utama  penyusun  semen  adalah  kapur,  silica,  dan alumina.
b. Agregat Halus
Agregat  halus  merupakan  agregat  isi  yang  berupa  pasir  alam  hasil  disintegrasi alami  dari  batu-batuan  (natural  sand)  atau  berupa  pasir  buatan  yang  dihasilkan  dari alat-alat pemecah batuan (artificial sand) dengan ukuran kecil (0,15-5 mm). Agregat halus  yang  baik  harus  bebas  bahan  organik,  lempung,  partikel  yang  lebih  kecil  dari saringan No. 200, atau bahan-bahan lain yang dapat merusak beton.
c. Agregat Kasar
Agregat  kasar  didefinisikan  sebagai  butiran  yang  tertahan  saringan  4,75  mm.
Agregat kasar mempengaruhi kekuatan akhir beton keras dan daya tahannya terhadap disintegrasi beton, cuaca, dan efek-efek perusak lainnya.  Agregat kasar harus bersih dari bahan-bahan organik dan harus mempunyai ikatan yang baik dengan gel semen. Agregat kasar sebagai bahan campuran untuk membentuk beton dapat berupa kerikil atau batu pecah.
d. Air
Air  diperlukan  pada  pembuatan  beton  agar  terjadi  reaksi  kimia  dengan  semen untuk membasahi agregat dan untuk melumas campuran agar mudah pengerjaannya, umumnya air minum dapat dipakai untuk campuran beton.
e. Tempurung Kelapa Tempurung  merupakan  lapisan  keras  yang  terdiri  dari  lignin,  selulosa,  metoksil dan berbagai mineral. Kandungan bahan-bahan tersebut beragam sesuai dengan jenis kelapanya.  Struktur  yang  keras  disebabkan  oleh  silikat  (SiO2)  yang  cukup  tinggi kadarnya pada tempurung.  Berat tempurung  sekitar 15~19 % dari berat keseluruhan buah kelapa.
f. Abu Sekam Padi
Abu  sekam  padi  adalah  bagian  terluar  dari  butir  padi.  Sekam  padi  merupakan produk  samping  yang  melimpah  dalam  proses  penggilingan  padi,  yaitu  sekitar  20% dari  bobot  gabah.  Sekam  padi  terdiri  dari  senyawa  organik  dan  senyawa  anorganik. Komposisi  senyawa  organik  dalam  sekam  padi  terdiri  atas  protein,  lemak,  serat, pentosa, selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Sedangkan komposisi senyawa anorganik biasanya terdapat dalam abunya.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan uji eksperimen pada pengujian struktur beton dengan substitusi abu sekam padi dan abu tempurung kelapa. Pertama, bahan campuran beton diuji untuk mengetahui apakah campuran tersebut layak digunakan sebagai campuran beton.  Bahan  substitusi  juga  diuji  menggunakan  karakterisasi  XRD  dan  XRF  untuk mengetahui  struktur  bahan,  fasa  kristal,  dan  komposisi  unsur.  Kemudian  membuat design mix f'c 20 MPa untuk mendapatkan nilai mutu beton f'c 20 MPa. Selanjutnya abu  sekam  padi  dan  abu  tempurung  kelapa  dicampur  dengan  bahan  beton  lainnya menggunakan  beberapa  campuran  konsentrasi  3  sampel,  dengan  konsentrasi  15%, 20% dan 0,25%. Setelah pencampuran sesuai rencana, dilakukan treatment selama 7 hari  dan  setelah  itu  sampel  beton  diuji.  durabilitas  dengan  menggunakan  Universal Testing Machine, semua sampel diuji dengan kapasitas alat uji K-700. Material beton yang  telah  diuji  keawetannya  kemudian  dikarakterisasi  sifat  strukturnya menggunakan  X-Ray  Diffraction  (XRD),  dan  X-Ray  Fluorescence  (XRF). Identifikasi  fasa  menggunakan  XRD  merek  X'Pert  PRO  Panalytical  dengan  sumber radiasi  Cu  Kα  (λ=1.5418Å)  pada  rentang  sudut  20o≤2θ≤80o  dengan  step  0.02o. Spektrum XRD dianalisis menggunakan aplikasi Highscore plus untuk mendapatkan struktur  kristal.  Konsentrasi  kimia  dan  unsur  yang  terkandung  dalam  sampel dikarakterisasi menggunakan XRF merek Epsilon 1: Panalytic

## 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## X-Ray Difraction
Hasil  Karakterisasi  X-Ray  Diffraction  (XRD)  dianalisis  secara  kualitatif menggunakan aplikasi Highscore.
a. Abu sekam (RHA) dan Tempurung Kelapa (CS) Abu Sekam Padi dan Batok Kelapa. Sebagai pengganti beton telah  dilakukan pengujian  abu  sekam  padi  (RHA)  dan  tempurung  kelapa  (PK)  menggunakan  XRD untuk  mengetahui  sifat  strukturalnya.  Pada  Gambar  3.1a  menunjukkan  difraktogram XRD RHA pada suhu kamar menunjukkan struktur amorf  yang ditunjukkan dengan munculnya  pita  lebar  difus  tunggal  pada  kisaran  15–30°  yang  merupakan karakteristik silika amorf (SiO2). Pada Gambar 1b diamati bahwa posisi puncak yang sesuai  dengan  SiO2  bergeser  ke  sudut  yang  lebih  rendah.  Temuan  ini  menunjukkan bahwa  struktur  melebar  dan  densifikasi  struktur  amorf  lebih  kecil  dibandingkan dengan RHA.
10 20 30 40 50 60 70 80 90 In te ns ity (a rb.u ni ts ) 2 Theta (Degree) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 In te ns ity (a rb.u ni ts ) 2 Theta (Degree) (a) RHA (b) CS

## Gambar 1 . XRD Pattern of RHA and CS
Dari  gambar  uji  XRD  (Gambar  1)  menunjukan  ada  tidaknya  partikel  kristal silika  yang  terkandung  dalam  abu  sekam  dapat  dilihat  pada  puncak  tertinggi  yang menandakan  adanya  kristal  silika.  Kristal  silika  dapat  meningkatkan  kuat  tekan karena  abu  sekam  padi  bersifat  pozzolan  [15]–[17].  Sehingga,  pada  terlihat  bahwa pada tempurung kelapa (CS) memiliki tinggak silika yang lebih tinggi.
b. Beton
Setelah sampel beton terbentuk, selanjutnya beton diubah menjadi serbuk untuk dapat  diuji  sifat  strukturnya.  Pada  Gambar  2  dapat  dilihat  bahwa  puncak  pola  XRD menunjukkan unsur-unsur dalam beton.
20 30 40 50 60 70 80 2 Theta (Degree) 25% In te ns ity (a rb.u ni ts ) 20% 15%
Gambar 2 . XRD Pattern of concrete .
Pemeriksaan  difraktogram  dari  sampel  beton  menunjukkan  bahwa  perilaku RHA  dan  CS  dalam  struktur  beton  sedikit  berbeda  dengan  perawan  prekursor. Difraktogram sampel beton pada suhu kamar menunjukkan adanya fase silika amorf dan kristal. Pengamatan ini menunjukkan bahwa sifat RHA dalam beton tetap sama. Puncak  silika  dapat  dilihat  pada  kisaran  200-300.  Puncak  lainnya  ditunjukkan  oleh kalsium yang nantinya akan memperkuat struktur beton dengan silika [18].

## X-Ray Flourescence (XRF)
a. Abu sekam padi (RHA) dan Tempurung Kelapa
XRF  menguji  bahan  substitusi  pada  beton  untuk  mengetahui  kandungan kimiawi  beton.  Tabel  1  menunjukkan  beberapa  unsur  yang  berhasil  diuji menggunakan  XRF  yaitu  Al,  Si,  P,  S,  Cl,  K,  Ca,  Ti,  Fe,  Zn,  Ag.  RHA  dan  CS memiliki unsur yang hampir sama pada isinya, namun pada CS terdapat unsur Ti dan Zn yang tidak terdapat pada RHA. Unsur dalam CS tertinggi adalah SiO2 meskipun lebih  rendah  dari  RHA.  Namun,  CS  adalah  bahan  yang  keras  karena  mengandung persentase silikon oksida yang tinggi dan oksida besi diakui sebagai salah satu bahan terkuat  sedangkan  dua  sampel  lainnya,  meskipun  RHA  memiliki  kandungan  silikon oksida  yang  tinggi,  namun  RHA  masih  lebih  lemah  dari  CS.  karena  kandungan oksida besi yang rendah. Hal ini juga seperti penelitian yang dilakukan oleh Ting et al yang menunjukkan SiO2 pada RHA lebih besar dibandingkan pada CS. [19]
Tabel 1  Analisis XRF Abu Sekam Padi dan Tempurung Kelapa
Sumber : Hasil Analisa
Element of RHA Concentration Unit Al2O3 1,35 % SiO2 85,65 % P2O5 2,63 % SO3 0,82 % Cl 0,61 % K2O 4,86 % CaO 1,95 % Fe2O3 2,03 % Ag2O 0,11 % Element of CS Concentratio n Uni t Al2O3 6,16 % SiO2 23,79 % P2O5 2,17 % SO3 1,90 % Cl 3,47 % K2O 14,00 % CaO 19,06 % TiO2 1,31 % Fe2O3 22,64 % ZnO 4,70 % Ag2O 0,82 %
b. Beton
Beton  yang  terbentuk  kemudian  dijadikan  bubuk  untuk  uji  XRF  untuk mengetahui  komposisi  yang  terkandung  dalam  beton.  Pada  tabel  2,  analisis  XRF menunjukkan 9 unsur yang terdiri dari Al, Si, S, Cl, K, Ca, Ti, Fe, Ag. Unsur-unsur tersebut juga terdapat pada bahan substitusi yaitu RHA dan SC. Ada beberapa unsur yang hilang pada RHA dan SC selama proses pembuatan beton yaitu P dan Zn karena bahan tersebut merupakan pengotor utama pada RHA dan SC.
Table 2. XRF analysis untuk Beton Element Consentration Substitution 15% Substitution  20% Substitution  25% Al2O3 3,09% 3,91% 3,66% SiO2 14,75% 13,89% 13,45% SO3 1,23% 1,19% 1,21% Cl 0,29% 0,30% 0,27% K2O 0,58% 0,49% 0,40% CaO 64,16% 60,06% 63,98% TiO2 1,16% 1,45% 1,25% Fe2O3 14,28% 18,16% 15,37% Ag2O 0,45% 0,55% 0,41% Sumber : Hasil Analisa
Dari hasil uji XRF pada tabel 2. Terlihat bahwa nilai Silicon menurun ketika substitusi RHA dan CS meningkat. Dari adanya bahan silikon dan karbon pada hasil pengujian  menunjukkan  bahwa  RHA  dan  CS  masuk  ke  dalam  campuran  beton. Konsentrasi tertinggi pada ketiga sampel adalah Karbon dengan konsentrasi masing- masing 64,16%, 60,06% dan 63,98% dari substitusi terkecil.

## 5. KESIMPULAN
Karakterisasi  XRD  dan  XRF  dalam  penelitian  ini  telah  diselidiki.  RHA  dan CS  hampir  memiliki  struktur  dan  elemen  yang  sama.  Pada  kedua  bahan  tersebut, konsentrasi  tertinggi  ditemukan  pada  SiO2.  Beton  dengan  substitusi  RHA  dan  CS 15%, 20% dan 25% telah berhasil dibentuk. Karakterisasi XRD dan XRF beton telah diidentifikasi. Difraktogram sampel beton pada suhu kamar menunjukkan adanya fase silika  amorf  dan  kristal.  Dari  silika  tersebut,  dimungkinkan  untuk  mengubah  RHA dan  CS  menjadi  bahan  bermanfaat  yang  ramah  lingkungan  dan  berkontribusi  pada bidang konstruksi.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Arman,  “Effect  of  Mud  Content  in  Mixed  Concrete  to  Compressive  Strength  of Normal Concrete,” pp. 624–626, 2016, doi: 10.21063/ictis.2016.1063.
Mardiaman,  “Effect  of  Stone  Ash  Mixture  and  Coconut  Fiber  on  Concreate Compressive  Strenght,”  vol.  6,  no.  4,  pp.  462–471,  2020,  doi:
10.15341/mese(2333-2581)/04.06.2020/005.
A.  Santhiya,  N.  Sakthieswaran,  G.  S.  Brintha,  O.  G.  Babu,  and  A.  General,  “A Review  of  Experimental  Investigation  on  Coconut  Shell  as  Replacement  on Concrete as,” vol. 4, no. V, pp. 2014–2016, 2016.
Janizar, S., Habdullah, H., Setiawan, F., & Schipper, L. A. (2022). PERENCANAAN JEMBATAN CABLE STAYED 200 METER (Studi Kasus: Jembatan Cijambe Garut). JURNAL TEKNIK SIPIL CENDEKIA (JTSC), 3(1), 284-301.
Janizar,  S.,  Setiawan,  F.,  &  Saputra,  D.  H.  (2020).  Audit  Struktur  Gedung  Bank  X Kota  Banjarmasin.  JURNAL  TEKNIK  SIPIL  CENDEKIA  (JTSC),  1(1),  15- 26.
Janizar,  S.,  Setiawan,  F.,  &  Kurniawan,  E.  (2020).  Pemeriksaan  Kelaikan  Fungsi Bangunan  Gedung  Rumah  Sakit.  Jurnal  Teknik  Sipil  Cendekia  (JTSC),  1(1), 58-67.
Janizar,  S.,  &  Kurniawan,  E.  (2021).  APRAISAL  PENILAIAN  HARGA  SEWA GEDUNG  (Studi  Kasus  Kantor  Cabang  Instansi  di  Kota  Cimahi).  JURNAL TEKNIK SIPIL CENDEKIA (JTSC), 2(1), 68-81.
Janizar, S., & Abdullah, F. H. (2023). EFISIENSI WAKTU DAN BIAYA DALAM PENGGUNAAN  ALAT  BERAT  PADA  PEKERJAAN  PEMELIHARAAN OVERLAY  RUAS  TOL  CIPULARANG  JALUR  A.  JURNAL  TEKNIK SIPIL CENDEKIA (JTSC), 4(1), 450-463.
J. Oliver, M. Muntean, G. Janssens-Maenhout, and J. Peters, “Trends in Global CO2 Emissions: 2015 report,” no. November, 2015.
B.  S.  Thomas,  “Green  concrete  partially  comprised  of  rice  husk  ash  as  a supplementary  cementitious  material  –  A  comprehensive  review,” Renew. Sustain.  Energy  Rev. ,  vol.  82,  no.  October,  pp.  3913–3923,  2018,  doi: 10.1016/j.rser.2017.10.081.
M. F. M. Zain, M. N. Islam, F. Mahmud, and M. Jamil, “Production of rice husk ash for use in concrete as a supplementary cementitious material,” Constr.  Build. Mater. , vol. 25,
no. 2, pp. 798–805, 2011, doi:
10.1016/j.conbuildmat.2010.07.003.
R. M. Ferraro and A. Nanni, “Effect of off-white rice husk ash on strength, porosity, conductivity  and  corrosion  resistance  of  white  concrete,” Constr.  Build. Mater. , vol. 31, pp. 220–225, 2012, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2011.12.010. N.  Yuzer et  al. , “Influence  of  raw  rice  husk  addition  on  structure and  properties  of concrete,” Constr.  Build.  Mater. ,  vol.  44,  pp.  54–62,  2013,  doi: 10.1016/j.conbuildmat.2013.02.070.
V. T. A. Van, C. Rößler, D. D. Bui, and H. M. Ludwig, “Mesoporous structure and pozzolanic reactivity of rice husk ash in cementitious system,” Constr. Build. Mater. , vol. 43, pp. 208–216, 2013, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2013.02.004. R.  Zerbino,  G.  Giaccio,  and  S.  Marfil,  “Evaluation  of  alkali-silica  reaction  in concretes with natural rice husk ash using optical microscopy,” Constr. Build. Mater. , vol. 71, pp. 132–140, 2014, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2014.08.022. A. N. Swaminathen and S. R. Ravi, “Strength Characteristics of Concrete with Indian Mettakaolin  and  Rice  Husk  Ash,” J.  Adv.  Chem. ,  vol.  13,  no.  3,  pp.  6140– 6150, 2017, doi: 10.24297/jac.v13i0.5610.
N.  Van  Tuan,  G.  Ye,  K.  Van  Breugel,  and  O.  Copuroglu,  “Hydration  and microstructure of ultra high performance concrete incorporating rice husk ash,” Cem.  Concr.  Res. ,  vol.  41,  no.  11,  pp.  1104–1111,  2011,  doi: 10.1016/j.cemconres.2011.06.009.
K. Y.  Foong,  U. J.  Alengaram, M. Z. Jumaat, and K.  H. Mo, “Enhancement of the mechanical  properties  of  lightweight  oil  palm  shell  concrete  using  rice  husk ash and manufactured sand,” J. Zhejiang Univ. Sci. A , vol. 16, no. 1, pp. 59– 69, 2015, doi: 10.1631/jzus.A1400175.
M.  Emi,  “Pengaruh  Tempurung  Kelapa  Sebagai  Substitusi  Agregat  Kasar  Dengan Penggunaan Pasir Besi Terhadap Kuat Tarik Belah Beton,” Teras J. , vol. 8, no. 2, p. 409, 2019, doi: 10.29103/tj.v8i2.152.
N.  Das  Bheel  and  S.  A.  Mangi,  “Coconut  Shell  Ash  as  Cementitious  Material  in Concrete :  A  Review  Coconut  Shell  Ash  as  Cementitious  Material  in Concrete :  A  Review,”  vol.  33,  no.  March,  2021,  doi:  10.17576/jkukm-2020- 33(1)-03.
C.  Fapohunda,  B.  Akinbile,  and  A.  Shittu,  “Structure  and  properties  of  mortar  and concrete with rice husk ash as partial replacement of ordinary Portland cement – A review,” Int. J. Sustain. Built Environ. , vol. 6, no. 2, pp. 675–692, 2017, doi: 10.1016/j.ijsbe.2017.07.004.
G. Abood Habeeb and H. Bin Mahmud, “Study on Properties of Rice Husk Ash and Its Use as Cement Replacement Material,” Mater. Res. , vol. 13, no. 2, pp. 185– 190, 2010.
R.  P.  Jaya et  al. , “Physical and chemical properties of cement with nano black rice husk  ash,” AIP  Conf.  Proc. ,  vol.  2151,  no.  September,  2019,  doi: 10.1063/1.5124654.
T. L. Ting, R. P. Jaya, N. A. Hassan, H. Yaacob, D. S. Jayanti, and M. A. M. Ariffin, “A  review  of  chemical  and  physical  properties  of  coconut  shell  in  asphalt mixture,” J.  Teknol. ,  vol.  78,  no.  4,  pp.  85–89,  2016,  doi: 10.11113/jt.v78.8002.